— 362 — 



di carbone che arrecano la formazione di carburo di calcio, io ho adottato in 

 questo, come in tutti gli altri casi, il seguente processo. 



Ho usato anidride silicica passata allo staccio di 3000 maglie per 

 craq., r ho rimescolato con CaO polverizzata e impastato. L' impasto veniva 

 versato dentro stampi di latta a forma prismatica di circa 3 cm. di lato, che 

 si potevano aprire da due parti, e le cui pareti erano state lubrificate con 

 vasellina per impedire l' adesione ; veniva compresso e disseccato prima a 

 circa 50-60°, poi sino a 110-120°. 



I prismi compatti così preparati venivano cotti poggiandoli sopra uno 

 stampo più grande dello stesso miscuglio che serviva da crogiuolo. 



Dopo 5 minuti di azione della temperatura dell' arco di 40 Volta e 

 120 Ampère, il miscuglio di 1 mol. di Si O2 e 1 mol. di CaO era fuso completa- 

 mente, e col raffreddamento si rapprese in una massa cristallina molto compatta. 



Ridotto in polvere e passato allo staccio di 3000 maglie per cmq. e 

 impastato sia a solo che con 1 0 2 mol. di CaO non fece presa. Trattato con 

 HCl diede silice gelatinosa. 



3. Ortosilicato di calcio Si O2. 2 CaO. 

 Fu ottenuto per sintesi da Le Chatelier (i). 



II miscuglio di 1 mol. di Si O2 e 2 di CaO, preparato come nel caso 

 precedente, l' ho sottoposto nelle medesime condizioni all' azione della tempe- 

 ratura dello stesso arco voltaico. È più refrattario del precedente, e soltanto 

 dopo 9' si ha la fusione, pure restando la forma prismatica del miscuglio. 

 Togliendo il prodotto dal forno al rosso oscuro e conservandolo in un dissec- 

 catore da principio è compatto e cristallino ; col raffreddamento incomincia a 

 ridursi spontaneamente in polvere bianca sporca amorfa e restano soltanto 

 piccoli pezzettini compatti, di aspetto porcellanico, corrispondenti a quella 

 parte del prisma che era esposto più direttamente all' azione dell' arco. 



Questo fenomeno importante della disgregazione spontanea dell' ortosili- 

 cato di calcio, fu osservato per la prima volta da Le Chatelier e descritto 

 come caratteristico per questo sale. 



Kidotto iu polvere fina e passato al solito staccio e impastato con acqua 

 sia a solo che assieme a 1 mol. di CaO non fa presa. Trattato con HCl dà 

 silice gelatinosa. 



Poiché, come è noto, la temperatura elevata può rendere inerti i mate- 

 riali idraulici, ho cercato di preparare questi due silicati facendo uso dei for- 

 nelli ordinari a gas 0 a carbone per ricercare, ciò che non ha fatto Le Cha- 

 telier, se mischiati rispettivamente con 2 e 1 mol. di CaO fanno presa; ma 

 con i fornelli che ho finora impiegato anche dopo 8 ore di riscaldamento, non 

 ho ottenuto la fusione. 



(>) Ann. d. Mines S. 8, T. XI, pag. 392. 



